248 V. M. ooLDsrjiiMirri. M.-X. Kl. 



Rien in Sande: Aul (\lv Zinklagerstätte ist die Menge des Blei- 

 glanzes verschwindend klein, nur ganz lokal kommt er längs kleinen Gang- 

 spnlteii vor. 



Die Gegend von Gj eile bæk: Bleiglanz ist hier an mehreren 

 Stellen nachgewiesen, am reichlichsten kommt er bei liö vor, wo sich eine 

 alte Cirube befindet. 



In mineralogischer lîeziehung knüpft sich ein besonderes Interesse an 

 den Bleiglanz der Wismutgrubc von KJenner; dieser gehört zu den selte- 

 nen Vorkommen mit oklardrisclicr Spaltharkcit. 



Ich wurde im Sommer 1909 auf ein Mineral aufmerksam gemacht, das 

 die Farbe des Bleiglanzes besafî, aber eine vorzügliche Spaltbarkeit nach 

 dem Oktaeder zeigte. Das Mineral kam auf der Wismutlagerstätte be.son- 

 ders zusammen mit Zinkblende vor. Meine chemische Untersuchung ergab, 

 dafe ein Wismut-haltiger Bleiglanz vorlag, wie er auch anderwärts mit 

 oktaëdrischer Spaltbarkeit gefunden ist. Der Bleiglanz kommt auch als 

 dünner Ueberzug auf der Zinkblende vor. 



Die Spaltbarkeit nach dem Würfel lälst sich meistens gar nicht nach- 

 weisen, nur bei dem Bleiglanz einzelner Stufen treten beide Spaltbarkeiten 

 nebeneinander auf. Die Oktaederspaltflächen geben vorzügliche Reflexe, 

 ich mala an einem Spaltungsstück: 



Gefunden Mitte! Berechnet 



(iii):(iïi( 70 "30' 70 "32' 70 "32' 



70 30 



70 30 



70 33 

 70 38 



Die ursprüngliche Krystallbegrenzung der Körner zeigte rauhe Oktaeder. 



Das spezifische Gewicht des Bleiglanzes mit Oktaederspaltung ist be- 

 kanntlich nicht von dem des gewöhnlichen Bleiglanzes verschieden, sodafa 

 man den Unterschied beider Arten nicht als Polymorphie auffassen kann. 

 Am Bleiglanz von Kjenner fand ich die gewöhnliche Dichte. 



Zuerst führte ich eine Bestimmung an solchem Material aus, das beide 

 Spaltbarkeiten nebeneinander zeigte. Das Material war teilweise oberfläch- 

 lich oxydiert, ich suchte möglichst reine Körner heraus, vielleicht ist die 

 Dichte doch ein klein wenig zu niedrig gefunden worden. An 3,8944 g. 

 erhielt ich bei 22" C. das spezifische Gewicht 7,407, während für gewöhn- 

 lichen Bleiglanz die Zahlen 7,2 — 7,6 angegeben werden. 



Eine zweite Bestimmung führte ich an einer kleinen Menge von sehr 

 reinem Material aus. Dasselbe zeigte nur die oktaëdrische Spaltbarkeit. 

 Bei 20** C. erhielt ich an 0,6530 g. die Dichte 7,48. 



